970 



(U|>tisch wichtigo Mineralien) 



Zur Bestimmung von co und s 

 1st am geeignetsten ein Prisma, dessen Kante 

 parallel der optischen Achse liegt. Denn 

 in diesem Falle besteht der Schnitt der 

 Strahlenflache mit der zur Prismenkante 

 senkrechten Ebene aus zwei konzentrischen 

 Kreisen mit den Radien o nnd e, so daB 

 fiir ebene Wellen, die zur Kante des Prismas 

 parallel liegen, das gewb'hnliche Brechungs- 

 gesetz gilt. Infolge des negativen Charakters 

 der Doppelbrechnng ist die starker ab- 

 gelenkte Welle parallel zur Kante 

 des Prismas polarisiert, also eine or- 

 dentliche Welle (Fig. 7 und 9). Die 



E 



E 



Fig. 6 bis 9. Bestininumg der Hauptbrechungs- 

 indizes einachsiger Kristalle mit Hilfe von Pris- 

 men, deren Kant en parallel zur optischen Achse 



Quarz. 



liegen. 



Kalkspat. 



folgende Tabelle enthalt eine Auswahl der 

 fiir (o und s von E. Carvallo ermittelten 

 Werte. 



Die Brechungsindizes nehmen bei einer 

 Temperaturerhohung von 1 C um annjihernd 



eine Einheit der sechsten Dezimale fiir den 

 ordentlichen Strahl, um annahernd eine 

 Einheit der fiinften Dezimale fiir den auBer- 

 ordentlichen Strahl zu. Der ho he Betrag 

 der Doppelbrechung wachst noch mit 

 a bn eh mender Welle nlange des Lichtes 

 merklich (Fig. 10 nnd 11). 



0,300 



Kalkspat 



Fig. 10. Dispersion der Doppelbrechiuig. 



Die mittlere Dispersion C bis F 

 sowie der reziproke Wert v der rela- 

 tive n Dispersion (vgl. FluBspat) haben 

 fiir den ordentlichen nnd den auBerordent- 

 lichen Strahl in den znr Vertikalachse senk- 

 rechten Richtungen folgende Werte 



Mittlere Dispersion C bis F: 





 0,01346 



48,9 



E 



0,00615 

 79,i 



Die Dispersion des Brechungsindex ist 

 fiir den ordentlichen Strahl im sicht- 

 baren Spektralbereich doppelt so 

 groB als fiir den auBerordentlichen 

 Strahl in den zur Vertikalachse senkrechten 

 Richtungen. 



Die Durchlassigkeitsgrenze liegt im 

 Ultraviolett bei ca. "0,200 ^. Im Ultrarot 

 folgen fur den ordentlichen Strahl von 

 2,44 /.i an, fiir den auBerordentlichen von 

 3,28 /( an eine Reihe ausgepragter Absorp- 

 tionsstreifen ziemlich rasch aufeinander. 

 Metallische Reflexion des auBerordentlichen 

 Strahles tritt im Ultraviolett bei 0,106 a 

 ein (E. Carvallo und F. F. Martens). 

 Da die Dispersionskurve fiir den Brechungs- 

 index des ordentlichen Strahles im ganzen 



